40. REPORT—1862. 
Des résultats précédents il semble permis de conclure que jusqu’é 350° environ 
la conductibilité calorifique n’éprouve pas de changement notable dans l’intérieur du 
feldspath orthose, mais qu’a partir de 400° ou 500° la propagation de la chaleur s’y 
fait d’une maniére assez inégale pour provoquer temporairement une perturbation 
plus ou moins profonde dans l’équilibre de ses arrangements moléculaires. Cet 
équilibre peut reprendre son état primitif aprés le refroidissement, si la perturba- 
tion n’a duré que 2 ou 3 minutes 4 une température qui ne dépasse pas 700°. Nous 
allons yoir maintenant qu’en prolongeant l’action de la chaleur pendant un temps 
suffisant, au rouge sombre ou au rouge blanc, il en résulte une nouyelle disposition 
physique qui se manifeste par des modifications permanentes dans lorientation et 
l’écartement des axes optiques. 
Modifications permanentes. 
lére plaque d’orthose de Wehr donnant a 13° Centig. avant calcination : 
2H*=13° axes rouges, plan paralléle a la diagonale horizontale ; 
17° axes bleus, plan paralléle au plan de symétrie._ 
Aprés calcination de 1 heure sur une lampe 4 alcool ordinaire : 
2H =10° axes rouges, plan paralléle a la diagonale horizontale ; 
21° axes bleus, plan paralléle au plan de symétrie, a 13° Centig. 
Aprés calcination de 4 heures sur une lampe & gaz vers 600° 4 700° et refroidisse- 
ment lent de 4 heures: 
pone patel ia plan paralléle au plan de symétrie, 4 13° Centig. 
: Aprés une nouvelle calcination de 7 heures sur la lampe & gaz et refroidissement 
rusque : 
: Baan a mies Wea, plan paralléle au plan de symétrie, 4 15°-5 Centig. 
Qieme plaque de Wehr donnant avant calcination 4 13° Centig. : 
chins & 30! ae pa vtene plan paralléle 4 la diagonale horizontale. 
Aprés une calcination de 8 heures sur la lampe 4 gaz et refroidissement brusque : 
re ted 30) ar tees” plan paralléle au plan de symétrie, 4 15°-5 Centig. 
Aprés une exposition de 8 jours, dont 36 heures de calcination vers 800° et 6 jours 
de refroidissement gradué, dans un four de Sévres cuisant au dégourdi ; 
2H=37° axes rouges, 
49° axes bleus, 
8itme plaque de Wehr trés epaisse donnant avant calcination a 12° Centig. : 
2H=25° axes rouges, 
17° axes bleus, 
Aprés 1 heure de calcination sur la lampe & gaz, pas de changement. 
Aprés 5 minutes de calcination sur un chalumeau 4 gaz vers 900° et refroidisse- 
ment brusque : 
2E=33° 30’ axes rouges, 
38° axes bleus, 
plan paralléle au plan de symétrie, 4 19°-5 Centig. 
plan paralléle a la diagonale horizontale. 
plan paralléle au plan de symétrie, A 18° Centig. 
Aprés 8 jours d’exposition dans un four de Sévres cuisant au dégourdi: 
2K =45° axes rouges, 
48° axes bleus, 
4 4ieme échantillon de Wehr débité en 3 plaques donnant ayant calcination 4 13° 
entig. : 
2K=17° 30! axes rouges, 
27° axes bleus, 
plan paralléle au plan de symétrie, 4 19°-5 Centig. 
plan paralléle au plan de symétrie. 
* 2E désigne l’angle apparent des axes optiques dans l’air. 
EE 
